96 ÉTUDE DE L’'AIMANTATION DES CORPS FERROMAGNÉTIQUES 
les régions du fer 6 et du fer  d’Osmond, et la seconde, celles 
du fer 7 et du fer 5, ainsi appelé par extension de la même 
nomenclature, dans laquelle la désignation de fer « est réservée 
à l’état fortement magnétique au-dessous du point de Curie. 
Il avait semblé possible de généraliser ces désignations en 
les étendant à tous les corps passant aux diverses températures 
par différents états magnétiques, et notamment d'appeler d’une 
manière générale région +, toute région de paramagnétisme 
pur caractérisée par un coefficient d’aimantation inversement 
proportionnel à la température absolue, comme Curie avait 
pensé que ce fût le cas pour le fer 7. Nos expériences ayant 
mis hors de doute que celui-ci se comporte en réalité d’une 
manière différente, il vaut mieux limiter l’emploi de ces nota- 
tions, o, B, 7, à, au fer et à ceux de ses alliages où la continuité 
des propriétés exclut toute ambiguité et distinguer, pour les 
corps magnétiques, les régions de ferromagnétisme spontané, 
de ferromagnétisme sollicité par un champ extérieur et de 
paramagnétisme. 
1. Région 6. — La région & s’étend depuis le point de Curie 
(8 — 774) jusque vers 920°. Les résultats des mesures dans 
cette région, ont été les suivants : 
TaBzeau IV 
Echantillon 1 
Température # X.10° C=Y\t--6) 
879,9 316,1 4(t—790)—0,0270 
8DD AA1,8 267 
s10 1082 a(t— 774) =0,0394 
803 Al 399 
802 1438 402 
787,5 2978 402 
Echantillon 2 
822 825 A(1—774) =0,0396 
834 620 x(t—790)—0,0272 
870 349,8 | 280 
870: 337,3 270 
889 275,4 271 
903 244 6 276 
M5 217,9 272 
